— 576 — 



dalla ordinata £ di D va a quella di r, e da un tratto di curva che si rac- 

 corda a questo segmento e che va dalla ordinata £ di r a quella di B — rè 

 la composizione del cristallo misto limite di D e B — . 



La £ S (AC) è costituita da un segmento di retta che dalla ordinata £ 

 di A va a quella di s, e di un tratto di curva che si raccorda a questo 

 segmento e che va dalla ordinata £ di s alla ordinata £ di C — s è il cri- 

 stallo misto limite di A e C — . 



La £ S (BC) è un segmento di retta che dalla ordinata £ di B va a 

 quella di C. 



A H r J 



Fig. 1. 



Il piano generante la superfìcie £ s può quindi considerarsi partente 

 dalla posizione individuata dai due segmenti retti di £ S (AB) e £ S (AC), i 

 quali partono entrambi da £ S (A) e vanno l'uno al punto £«(D) e l'altro al 

 punto £ s (s). In questa posizione il piano generatore della superficie bino- 

 dale individua il triangolo di tre solidi ADs. Con movimento successivo, 

 esso piano, pur sempre passando per il punto £ S (D), si muove sul segmento 

 di curva della £ s fAC) fino a comprendere il punto £ s (r), e quindi il segmento 

 diretta £ s (Dr), determinando così un nuovo triangolo di tre solidi £ s (D/tf). 

 Abbandonata questa posizione, il nostro piano, mantenendosi sempre tangente 

 alla £ s (AB) ed alla £ s (AC) sulla parte curva di esse, termina di descrivere 

 la superficie £ s quando la generatrice della superficie binodale originatasi va 

 a passare per i punti £ S (B) e £ S (C). 



La superficie £ s — se, come si fa l' ipotesi, non si presentano lacune di 

 miscibilità allo stato liquido — , è costantemente concava, e, se si prende a 

 considerare il sistema ad una temperatura tanto bassa che tutti i possibili 

 miscugli esistano solo allo stato solido, giace tutta al di sopra della £ s . 



In questo caso, nel triangolo delle concentrazioni possono distinguersi 

 quattro campi. Nel campo ADs ogni miscuglio è scisso nei tre solidi A, 



